11 



Die verwendete Fliissigkeit ist die, welche Pfanhauser 

 als geeignet fiir die »Schnellgalvanoplastik« angibt ; ^ sie 

 besteht aus: 



1 I Wasser 

 250 g kryst. Kupfervitriol 

 7'5 » Schwefelsaure. 



Die Erfahmng lehrt, dass der Schwefelsauregehalt wahrend 

 der Verwendung des Bades zu sinken pflegt, so dass wir 

 von Zeit zu Zeit titrieren und den vorgeschriebenen Gehalt 

 wieder herstellen miissen. Als Anoden dienen Blechplatten aus 

 galvanisch niedergeschlagenem Kupfer von den Dimensionen 

 30x30x0'6 cm. Der durch eine Dynamomaschine erzeugte 

 Strom wird bei 1*5 V. Spannung so vervvendet, dass auf jede 

 Phonogrammplatte 5 A. entfallen. In diesem Bade verbleibt die 

 Platte 48 Stunden. Nachdem sie herausgehoben ist, wird sie gut 

 mit Wasser abgespiilt; man trennt nun die Kupferschichte von 

 der Wachsplatte, indem mit der Zange der gewohnlich sehr 

 knospenreiche Rand so abgekneipt und abgebogen wird, dass 

 die Kupfermasse am »Sprengkrds« (S. S. 7) bricht, wobei jedes 

 Verbiegen der Kupferplatte zu vermeiden ist. Ist das Negativ, 

 die »Phonotype«, frei, so zeigt sich die »besprochene Platte« in 

 der Kegel gesprungen. Nur bisweilen war sie so gut erhalten, 

 dass sie zur Abnahme einer zweiten »Phonotype« hatte ver- 

 wendet werden konnen. Das so gewonnene Negativ wird noch- 

 mals mit Wasser abgespiilt, dann mittelst Watte, die in Terpentin 

 Oder Xylol getaucht ist, von anhaftenden Resten der Wachs- 

 masse gereinigt, auf die Drehbank gebracht, wo das mittlere 

 Loch, unter sorgfaltiger Vermeidung jeder Beriihrung der be- 

 schriebenen Flache, ausgebohrt, die Riickseite durch Feilen oder 

 Abdrehen maBig geglattet und endlich die Schreibflache poliert 

 wird. Letzteres hat sich, vorsichtig ausgefuhrt, zur Verminderung 

 der Nebengerausche als vortheilhaft erwiesen. Es geschieht, 

 indem an die rotierende Scheibe Watte, die mit Alkohol 

 getrankt und mit Rouge bestrichen ist, vorsichtig angepresst 

 wird. 



1 L. c, S. 540. 



